ig04. No. I. SCHMELZP.-ERNIED. DER SILIKATSCHMELZLÖSUNGEN. 2/ 



und teils, weil die untersuchten Schlacken ziemlich komplexe Lösungen 

 waren, woraus folgt, dass der Temperatur-Unterschied zwischen Anfang 

 und Ende der Krystallisation ganz beträchtlich ist, wurde der Inflexions- 

 punkt bei diesen x'\bkühlungskurven nicht so markiert wie bei den zuerst 

 besprochenen Experimenten. 



Degerfors Hochofenschlacke, 2ten Juni 1902. — Dieselbe führt Aker- 

 manit und Augit. und zwar liegt sie in chemischer Beziehung ganz nahe 

 am eutektischen Gemische derselben. In Teil I, Fig. 15 a, S. 125 ist ein 

 Präparat von der Schlacke — gefallen an demselben Tag und mit der- 

 selben Beschickung wie die mit Pyrometer untersuchte — abgebildet 

 und beschrieben. — Die chemische Zusammensetzung der mit Pyrometer 

 untersuchten Schlacke ist annähernd: Aciditätsgrad ca. 1.60 — 1.65; ca. 

 4 — 5*^/0^/203; ca. 1.5% FeO: ca. 0.75^/0 MnO und ungefähr 1.5 Ca : 

 I Mg,Mn,Fe. 



Bei dem Versuch zur Bestimmung der Abkühlungskurve, deren 

 Werte auf der Tabelle S. 20 angegeben, und die in der Tafel No. i 

 gezeichnet sind, betrug die erste Temperatur- Ablesung 1162°; anfangs war 

 die Kurve annähernd horizontal, mit Temperatur-Fallen 1162 — 1150'' = 

 12° in 18.5 Minuten; dann zwischen 1150—1100° 15. i Minuten, während 

 das Temperatur-Fallen 1000 — 950° und 950 — 900° nur bezw. 10.5 und 

 10.6 Minuten dauerte. Bei den Beobachtungs-Intervallen 1162 — 1150° und 

 II 50 — 1100° wurde folglich eine bedeutende latente Wärme frei; d: der 

 Krystallisations-ifwäfpunkt liegt nicht unwesentlich niedriger. 



Der Inflexionspunkt der Kurve fällt annähernd bei 1000 — 1015°, lässt 

 sich aber nicht ganz genau ablesen. 



Zufolge direkter Bestimmung mit Entzweischlagen der mit Pyrometer 

 untersuchten Schlackensteine, liegt der Krystallisations-Æ'«^/punkt ziemlich 

 genau bei 1000°, ob ein klein wenig höher oder ein klein wenig nie- 

 driger, konnte nicht entschieden werden. 



Auch hier müssen wir, aus denselben Gründen wie auf S. 17 ange- 

 geben, eine Korrektion -|- 25° zufügen: den Krystallisations-^«</punkt 

 führe ich dementsprechend mit io^s° ^^f. 



Bredsjö Hochofenschlacke, 23ten April 1903. — Die Schlacke führt 

 ein MeHhthmineral (zonal aufgebaut, s. Teil I, Fig. 14, S. 122) in sehr 

 reichlicher Menge; nach der Ausscheidung der Hauptmenge des Melilith- 

 minerals fing etwas Olivin an sich auszusondern. Die Schlacke zeigt 

 annähernd Aciditätsgrad 1.3, ca. 6^/0 ^/^ög, 4^/0 FeO, 0.5 — 1% MnO 

 und etwas mehr Ca als Mg,Fe,Mn. 



Bei dem Versuch zum Aufziehen der Abkühlungskurve wurde das 

 Pyrometer in die schmelzende Schlacke hineingesteckt, als die Tempe- 



